DU CUIVRE. 
4ü 
île fer, qui, quoique difficiles à réduire eu métal, le sont cependant beau- 
coup moins que ces mines pyrileuses de cuivre. 
Dans le bas Hartz, les mines de cuivre contiennent du plomb et beaucoup 
de pyrites; il leur faut trois feux de grillage, et autant à la malte qui en 
provient; on fond ensuite celte malle qui, malgré les trois feux qu'elle a 
subis ne se convertit pas toute enliêre en métal; car dans la fonte il se 
trouve encore de la matte qu’on est obligé de séparer du métal et de faire 
griller de nouveau pour la refondre a . 
Dans le haut Hartz, la plupart des mines de cuivre sont aussi pyriteuses, 
et il faut de même les griller d’autant plus fort et plus de fois qu’elles le 
sont davantage. Aux environs de Clausthal , il y en a de bonnes, de médio- 
cres et de mauvaises; ces dernières ne sont pour ainsi dire que des pyrites; 
on mêle ces mines ensemble pour les faire griller une première fois à un 
feu qui dure trois ou quatre semaines; après quoi on leur donne un second 
feu de grillage avant de les fondre, et l’on n’obtient encore que de la malle 
crue, qu’on soumet à cinq ou six feux successifs de grillage, selon que 
cette matte est plus ou moins sulfureuse. On fond de nouveau cette matte 
grillée, et enfin on parvient à obtenir du cuivre noir en assez petite quan- 
tité, car cent quintaux de cette matte grillée ne donnent que huit à dix quin- 
taux de cuivre noir, et quarante ou cinquante quintaux de matière moyenne 
entre la malte brute et le cuivre noir : on fait griller de nouveau cinq ou 
six fois celle malte moyenne avant de la jeter au fourneau de fusion ; elle 
rend à peu près la moitié de son poids en cuivre noir, et entre un tiers et 
un quart de matière qu’on appelle matte simple, que l’on fait encore griller 
de nouveau sept à huit fois avant de la fondre, et cette matte simple ne se 
convertit qu’alors en cuivre noir b . 
Les mines de cuivre qui sont plus riches et moins pyriteuses rendent dès 
la première fonte leur cuivre noir, mêlé d’une matte qu’on n’est obligé de 
griller qu’une seule fois, pour obtenir également le cuivre noir pur; les 
mines feuilletées ou en ardoises, du comté de Mansfeld, quoique très-peu 
pyriteuses en apparence, ne donnent souvent que de la matte à la première 
fonte, et ne produisent à la seconde qu’une livre ou deux de cuivre noir 
par quintal. Celles de Riegelsdorf, qui sont également en ardoise, ne don- 
nent que deux à trois livres de cuivre par quintal; mais comme il suffit 
de les griller une seule fois pour en obtenir le cuivre noir, on ne laisse pas 
de trouver du bénéfice à les fondre, quoiqu’elles rendent si peu, parce 
qu’une seule fonte suffit aussi pour réduire le cuivre noir en bon métal c . 
On trouve, dans la mine de Meydenbek, du cuivre en métal mêlé avec des 
pyrites cuivreuses noires et vertes : cette mine parait donc être de première 
a. Traité de la fonte des Mines de Sclilutter, t. II, pag. 206 et 207. 
b. Idem, ibidem, t. II, p. 209. 
c. Idem , ibidem, p. 461. 
